ETA 421 



dans un petit creuset d'essai 1 partie d'alliage et 20 parties 

 d'étain ; on recouvrira la matière d'une couche de charbon; 

 on chauffera jusqu'à la fusion; ou bVossera le culot; on le 

 réduira en lames minces, que l'on traitera par l'acide hydro- 

 chlorique à 22 degrés bouillant: ce qui ne sera pas dissous 

 sera l'antimoine. 



Après cet essai , on ajoutera à l'alliage une quantité d'étain 

 telle que celle-ci, plus la quantité qui est contenue dans l'al- 

 liage, soit à la quantité de l'antimoine :: 201 : ; on fondra les 

 métaux sous le charbon. Pour être sûr de l'homogénéité de 

 l'alliage, ou pourra le refondre; puis on le passera au lami- 

 noir; on coupera les lames en petits morceaux , et on les trai- 

 tera, pendant deux heures et demie, dan;, un b.illon de 

 verre, par un excès d'acide hydrochlorique , à 22 degrés 

 bouillant: on filtrei-a, et on lavera l'antimoine indissous avec 

 de l'eau légèrement acidulée. 



Et A IN ET Bismuth. 



D'après M. Chaudet, ces deux métaux, alliés à parties 

 égales sous le charbon, donnent un alliage cassant, dont 

 la cassure présente des grains très-petits, ayant le brillant 

 métallique. Sa densité est de 8,3/(5. Trois parties d'étain et 

 nne de bismuth donnent un alliage également cassant, dont 

 la cassure est d'un gris mat. I,a densité est de 7,776. 



Suivant le même chimiste, pour obtenir un alliage d'é- 

 tain et de bismuth complètement ductile , il faut 40 parties 

 d'étain contre 1 de bismuth; tandis que, pour obtenir un 

 alliage d'étain et d'antimoine jouissant de la même pro- 

 priété, il ne faut que 10 parties d'étain contre 1 partie 

 d'antimoine. En ajoutant à cet alliage une petite quantité 

 de plomb égale pour chacun d'eux, l'alliage d'étain et 

 d'antimoine devient extrêmement aigre , tandis que celui de 

 bismuth ne perd presque pas de sa ductilité. 



On peut analyser l'alliage d'étain et de bismuth par l'acide 

 nitrique à 02 degrés. Dans ce cas, on obtient un résidu inso- 

 luble de peroxide d'étain , et une solution de nitrate de bis- 

 muth. Avant de filtrer, il faut ajouter avec précaution un 

 peu d'eau acidulée d'acide nitrique à la dissolution, et ne 

 pas en mettre assez pour décomposer le nitrate de bismuth. 



